( 587 ) 
MÉMOIRES PRÉSENTÉS. 
MÉTALLURGIE. — La force coercitive de l'acier, rendue permanente 
par la compression. Note de M. L. CLémanDor. 
(Commissaires : MM. Dumas, Boussingault, Fremy, Debray, Breguet.) 
« En mars dernier, j'ai eu l'honneur de communiquer à l’Académie 
une Note dans laquelle j’exposais les propriétés acquises par l’acier soumis 
à une forte pression et refroidi sous cette pression. J'ai dit que, entre autres 
propriétés acquises, ayant une complète similitude avec celles que donne 
la trempe par les bains, se trouvait la force coercitive, cette propriété que 
peut posséder l'acier de devenir aimant, c’est-à-dire d’acquérir le magné- 
tisme et de le conserver. 
» J'ai poursuivi mes essais et j’ai pu constater des résultats nouveaux 
et intéressants, que je m’empresse de communiquer à l’Académie, 
» La trempe ordinaire consiste, on le sait, à chauffer l’acier au rouge- 
cerise, à le refroidir brusquement en le trempant dans un bain, eau, huile 
ou tout autre liquide : le métal est durci, trempé, il a acquis la force coercitive. 
Mais qu’arrive-t-il'si Pon réchauffe de nouveau cet acier, si on le recuit? 
On dit que le métal se détrempe ; sa force coercitive disparaît; il n’est 
plus aimantescible. Que se passera-t-il au contraire pour un acier trempé 
par compression, c’est-à-dire refroidi sous pression, après le refroidisse- 
ment brusque obtenu en partie par la compression? La propriété coerci- 
tive aura été maintenue, malgré le réchauffage, le forgeage même de cet 
acier, Autrement dit, au lieu d’être éphémère, instable, comme l’est la 
propriété coercitive due à la trempe obtenue par les bains, celle qui est 
imprimée à l'acier par sa compression sera permanente, indélébile, quelles 
que soient les opérations successives auxquelles il sera soumis. C’est, pour 
moi, à l’homogénéité la plus absolue que donnent la compression et le re- 
froidissement sous pression qu’il faut attribuer ce résultat. 
>» Ily a là, je crois, un fait intéressant au point de vue scientifique et 
aussi au point de vue métallurgique. J'appuie maintenant sur des faits 
l'exposé que je viens de présenter. 
» J'ai pris une et plusieurs lames d’un faisceau de machine magnéto- 
électrique ; Je les ai brisées ; je les ai forgées, pour en faire un paquet que 
C. Ra, 1882, 2° Semestre. (T. XCV, N° 14.) ii 
